( 294 ) 



CHIMIE MINÉRALE. — Cristallisation de l'oxyde de cérium. Note de M. Jean 

 Sterba, présentée par M. H. Moissan. 



« L'oxyde de cérium cristallisé a été préparé d'abord par Norden.sk- 

 jold ('). par Didier ( 2 ), puis par Grandeau ( J ). Le produit de Nordensk- 

 jôld était très pur; il l'obtenait en dissolvant l'oxyde dans le borax. Nous 

 avons employé la même méthode et, de plus, la fusion en présence de 

 chlorure de sodium ou de sulfate de potassium, ce qui nous permettait de 

 (aire varier la température de cristallisation de l'oxyde de cérium. 



» A. Cristallisation dans le chlorure de sodium. — Nous avons chauffé pendant 

 huit heures un mélange de cinq parties de sel marin avec une partie d'oxyde bien cal- 

 ciné et amorphe. Après lavage à l'eau et à l'acide azotique, le produit obtenu est blanc 

 de neige, cristallisé en cubo-octaèdres inactifs à la lumière polarisée et ayant toutes les 

 propriétés de l'oxyde amorphe. Sa densité à 17 dans l'essence de térébenthine est de 



7,3.4. 



» B. Cristallisation dans le borax. — En chauffant l'oxyde avec moitié de son 

 poids de borax pendant onze heures dans le platine, nous avons obtenu une masse 

 poreuse qui, traitée par l'acide chlorhydrique et l'eau, a laissé des cristaux bien nets, 

 isotropes, complètement semblables aux précédents. Densité : 7, 4>5- 



» C. Cristallisation dans le sulfate de potassium. — L'oxyde de cérium était 

 chauffé avec du bisulfate de potassium jusqu'à expulsion complète de l'acide sulfu- 

 rique; nous avons employé 14 parties d'oxyde pour [\o de bisulfate. La masse, mise 

 dans un creuset de porcelaine, fut soumise pendant vingt-quatre heures à un feu 

 violent. Elle nous adonné, après lavages à l'acide chlorhydrique, à la potasse étendue, 

 puis de nouveau à l'acide chlorhydrique, un corps cristallisé en cubes non modifiés 

 par des faces d'octaèdre; les cristaux, petits, transparents, ne possédaient pas d'action 

 sur la lumière polarisée. Leur densité était de 7,996. 



» Dans un de nos essais, l'oxyde cristallisé avait une couleur verl-olive. 

 L'analvse nous a permis de découvrir qu'il renfermait du fer sous forme de 

 sel ferreux. Cette coloration, mentionnée déjà par Bunsen ( 4 ), est décrite 

 par lui comme caractéristique de l'oxyde de cérium. 



» Nous avons voulu opérer à des températures encore plus élevées et 

 essayer la cristallisation par fusion. 



(') Poggendorfer Annalen, t. CXIV, p. 616. 



( 2 ) Thèse de la Faculté des Sciences, p. i4- Paris. 



( 3 ) Comptes rendus, t. C, p. 1 «34- 



(*) Bunsen, Liebigs Annalen. t. CV, p. 45i. 



